|04 Verhandlungen. [8| 



gelangten. Ebenso bemerkte ich, dass das Zink- oder Eisenblech gerade an den 

 Kanten, welche dem Fällkupfer zunächst lagen, am stärksten angegriffen wur- 

 den Nach diesen Beobachtungen, welche in der Galvanoplastik wohl allerdings 

 nicht neu sind, richtete ich einen Kupferfäll-Apparat ein. Derselbe war folgen- 

 dermassen hergestellt. 



In ein mit Guttaperchaplatten ausgelegtes Kästchen wurde eine viereckige 

 Thonzelle so eingekittet, dass die, die längere Seite des Kästchens berührenden 

 zwei Wände derselben vollkommen wasserdicht abgesperrt waren, es wurde 

 auf diese Weise von den kürzeren Seiten des Kästchens, den freien Wänden 

 der Thonzelle, dem Boden des Kästchens und dem der Zelle ein leerer Raum 

 gebildet, durch welchen die zu entkupfernde Flüssigkeit passiren konnte. Die- 

 • ser Raum wurde mit granulirtem Kupfer gefüllt, in die Thonzelle kamen Eisen- 

 platten, welche an einem starken Draht parallel so an gelöthet sind, dass 

 zwischen jeder Platte ein Zwischenraum von circa 4 Linien ist. 



Dieses System von Eisenplatten wird mittelst eines Kupferdrahtes in lei- 

 tende Verbindung mit dem granulirten Kupfer gebracht. Die Kupfervitriol- 

 lösung wird auf einer Seite der Zelle continuirlicb aufgegossen und fliesst auf 

 der andern Seite durch ein Glasrohr ab. Eine Kupfervitriollösung, welche einen 

 Kupfergehalt bat wie die Schmöllnitzer Grubenwässer, nämlich per Cubikfuss 

 8 Lotb wird in diesem kleinen Apparate, wo der Weg, den die Lösung zu durch 

 laufen hat, kaum 1 '/ a Schuh beträgt, mehr als halb entkupfert, in zwei solchen 

 Apparaten geschieht dies vollkommen. Lässt man die Flüssigkeit nur kurze 

 Zeit in dem Apparate stehen, so ist sie vollkommen entkupfert. 



Es scheint daher, dass dieser Apparat allen Anforderungen genügen wird. 

 Es wird das Kupfer auf diese Weise sehr rein erhalten werden, der Eisenver- 

 brauch wird dem Aequivalent des Kupfers nahe entsprechend sein, und der 

 Apparat wird sehr compendios ausfällen und daher leicht zu überwachen sein. 



Der einzige Uebelstand, den ich bemerkte, ist der, dass man eine grosse 

 Menge granulirten Kupfers brauchen wird, welches wohl nicht verbraucht wird, 

 doch unverwerthet im Apparate liegt und das Anlagekapital bedeutend ver- 

 grössert. Ich versuchte es daher in letzter Zeit das Kupfer durch Cokesstückchen 

 zu ersetzen was vollkommen zu gelingen scheint, denn das Kupfer überzieht 

 dieselben so vollkommen und leicht, dass sie ohne Anstand dem granulirten 

 Kupfer substituirt werden können. 



Alois Fcllner. Untersuchung böhmischer und ungarischer 

 Diabase. 



Nachfolgende Arbeit, welche im Laboratorium der k. k. geologischen 

 Reichsanstalt ausgeführt wurde, bildet die Fortsetzung der in Nr. 2 dieser 

 Verhandlungen mitgetheilten Resultate. An die dort angeführten Analysen 

 schliessen sich die nachfolgenden an. Von böhmischen Diabasvorkommnissen 

 wurden untersucht : 



Der Diabas von Dobric bei Horelic, Littener Schichten, Barrand e's 

 Etage E. Die Dichtigkeit wurde zu 2-79 bestimmt; die Analyse ergab: 



Kieselsäure 42-59 Kali 4-93 



Thonerde 12 85 Natron 152 



Eisenoxydul 19-49 Glüh-Verlust . . ■ 591 



Kalkerde 8 17 Summe .... 99-88 



Magnesia 4-42 



Daraus berechnet sich das Sauerstoffverhältniss der Basen RO : R 2 3 zur 

 Kieselsäure (SiO,) wie 14-27 : S-98 ; 2271, und der Quotient zu 0-891. . 



